S Karsten 



Am häufigsten tritt der Fall ein, Eisenerze verschmelzen zn müssen, 

 welche nicht reine Oxyde sind, sondern bei denen das oxjdirte Eisen mit 

 Erdarten auf mannigfaltige Weise, theils chemisch, theils mechanisch ver- 

 einigt ist. Diese Erze ei-fordcrn in der Regel ebenfalls Zuschläge, aber nicht 

 um eine Schlackendecke für das auszubringende Eisen zu erhalten, sondern 

 um die Verschlackung der mit dem oxjdirten Eisen verbundenen Erden zu 

 befördern. Die Art und Menge der Ziischläge ist von der Beschaffenheit der 

 Erden in den Eisenerzen, so vs^ie von dem Zustande abhängig, in welchem 

 sich das oxydirte Eisen mit den Erden verbunden befindet. Je leichtflüssiger 

 die Beschickung eingerichtet wird, desto mehr wii'd, bei gleich bleibenden 

 Vei'hältnissen der Erzsätze zu den Kohlen, die Temperatur im Ofen sich er- 

 höhen, desto vortheilhafter wird also die Schmelzung erfolgen; vorausge- 

 setzt, dafs der Zustand der Verbindung des oxydirten Eisens mit den Erden 

 im Erz, nicht von der Art ist, dafs umgekehrt die Leichtflüssigkeit des Erzes 

 vermindert xmd dadurch die zu leichte Verschlackung, wegen der sonst un- 

 vollständig erfolgenden Reduction, verhütet werden mufs. Temperatur des 

 Ofens und Konsistenz der Schlacken, bestimmen auch bei den armen Eisen- 

 erzen die Beschaffenheit des auszubringenden Roheisens ; allein das mit Kohle 

 gesättigte Roheisen mit Spiegelflächen, läfst sich bei armen Erzen nicht an- 

 haltend und mnmterbrochen darstellen, weil es bei der grofsen Schlacken- 

 masse sehr schwierig wird, stets eine dünnflüssige gaare Schlacke zu erhal- 

 ten, indem der geringste Umstand eine Erhöhung oder eine Verminderimg 

 der Temperatur des Ofens zur Folge hat, wodiu-ch eine steife gaare, oder 

 eine flüssige ungaare Schlacke, also graues, oder weifses Roheisen mit ver- 

 mindertem Kohlegehalt, erzeugt wird. 



Um den Einflufs der Temperatur auf die Beschaffenheit der Schmelz- 

 produkte bei dem Hohenofenprozefs bestimmt nachweisen zu können, ward 

 die Hammhütte im Sa-^ai - Altenkirchenschen gewählt, welche wegen ihrer 

 einfachen Betriebsvcrhältnisse imd wegen der reinen und reichen Eisenerze, 

 die sie ohne Zuschläge verarbeitet, am mehrsten zu solchen Versuchen ge- 

 eignet schien. Es werden auf diesem Hüttenwerk Spatheisenstein von der 

 Grube Hohegrethe, mid Brauneisenstein von der Grube Huth verschmolzen. 

 Diese Erze kommen auf Gängen vor, welche in Grauwacke aufsetzen. Die 

 Gangart ist Quarz. 



